XXVIII 



Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der einzelnen Tonwaren bilden die Dichtigkeit 

 und die Farbe des Scherbens; sie bestimmen auch in erster Linie die Qualität der Ware. 

 Poröse Scherben zeigen die gewöhnlichen Töpfereierzeugnisse (antike Geschirre, Töpfer- 

 geschirre, Lackware) und die sogenannte Schmelzware (ältere Fayencen und Majolika), eben- 

 sogut wie das feinere Steingut in seinen verschiedenen Formen. (Demonstration.) Ein dichter 

 Scherben kennzeichnet das widerstandsfähigere Tonzeug, das vor allem in der chemischen 

 Industrie ausgedehnteste Verwendung findet, das feine Steinzeug, zu dem u. a. auch die 

 feineren Terrakotten, Wedgwoodware, Wusterware und Chromolithware rechnen, und die ver- 

 schiedenen Porzellane mit ihren durchscheinenden weißen, glasharten Scherben. (Demonstration.) 

 Ob bei der Fabrikation einer Tonware der Scherben porös oder dicht wird, hängt einerseits 

 von der Temperatur ab, bei der der Scherben gebrannt wird, andererseits von der Natur der 

 Rohmaterialien. 



Als Rohmaterialien kommen bildsame Stoffe wie Kaolin, Ton, Lehm und Schluff, 

 unbildsame Stoffe wie Quarz, Feuerstein, Sand, Chamotte, Ziegelmehl, Porzellanscherben und 

 Graphit, Flußmittel, wie die verschiedenen Kalke, Gips und phosphorsaurer Kalk und endlich 

 Glasurmittel in Frage. (Tabelle und Demonstration.) 



Die Qualität der bildsamen Stoffe ist in den meisten Fällen ausschlaggebend für 

 die Qualität der zu fabrizierenden Ware. Ein stark eisenoxydhaltiger Ton wird sich zur 

 Erzeugung einer weißen Ware nicht eignen und ein stark kalkhaltiger nicht zur Erzeugung 

 eines dichten Scherbens. Es ist deshalb wesentlich, vor allem die Tone vor ihrem Gebrauch 

 nach möglichst einwandfreien Methoden zu untersuchen; eine wichtige Untersuchungsmethode 

 beruht im Sieben des Tones durch Siebe bestimmter Maschenweite, Schlämmen der feineren 

 Anteile durch fließendes Wasser und der rationellen Analyse der geschlämmten Produkte; 

 dieselbe gibt Aufschluß über die mehr oder minder gleichmäßige Beschaffenheit des Tones, 

 die Natur seiner einzelnen Bestandteile und vor allem den Gehalt an eigentlicher Tonsubstanz. 



Eine andere wichtige Prüfung gilt der Feuerbeständigkeit der Tone. Der Schmelzpunkt 

 der reinsten Tonsubstanz, des Kaolins, liegt nahe bei 2000°; die gewöhnlichen Tone enthalten 

 neben reiner Tonsubstanz aber hauptsächlich noch Quarz („Sand") und leichter schmelzende 

 bzw. das Schmelzen erleichternde Stoffe, wie Feldspat, Kalk und Eisen oxyd in wechselnden 

 Mengen. Ihr Schmelzpunkt liegt darum erheblich niedriger. 



Bei Temperaturen unter ca. 1500° in den gewöhnlichen Erzeugnissen der Tonindustrie 

 spielt der erst über 1600° schmelzende Quarz gewöhnlich die Rolle eines Magermittels, 

 d. h. eines zwar nicht bildsamen, aber doch ähnlich der Tonsubstanz und im Gegensatz zu 

 den Flußmitteln gewöhnlichen Feuerungen gegenüber feuerbeständigen Stoffes. Die Gegen- 

 wart von Magermitteln, deren oben noch einige andere erwähnt wurden, ist in den Tonen in 

 bestimmter Menge nicht bloß erwünscht, sondern sogar nötig. Tone, die nicht genügend 

 Magermittel enthalten, ziehen sich beim Trocknen und Brennen zu stark zusammen, sie zeigen 

 zu starke „Schwindung"; sie trocknen daher schwer und reißen beim Brennen. Die Mager- 

 mittel als indifferente, gewissermaßen verdünnende Stoffe wirken der Schwindung entgegen 

 und erhalten der Rohware ihre Form. 



Ein Ton ist um so feuerfester, je weniger Flußmittel er enthält, und eben die Prüfung 

 auf Flußmittel, vor allem auf Kalk und Feldspat, darf deshalb bei keiner Tonuntersuchung 

 unterlassen werden. Die Wirkung der Flußmittel beim Brennen einer Tonware wird man 

 sich am besten in folgender Weise zu denken haben: Der lufttrockene Scherben besteht aus 

 einem möglichst gleichmäßigen Gemenge von Ton- und Quarzkörnchen mit Flußmitteln; wird 

 derselbe erhitzt, so entweicht zunächst das mechanisch festgehaltene, dann das chemisch ge- 

 bundene Wasser; der Scherben zieht sich dabei erst etwas zusammen, dann bilden sich Hohl- 

 räume; der Scherben wird porös. Schließlich wird ein Punkt eintreten, bei dem das Fluß- 

 mittel auf die Oberfläche der Ton- und Qnarzkörnchen chemisch einzuwirken und diese da- 

 durch zu verkitten vermag; die hierfür nötige Temperatur liegt nahe bei der Schmelztemperatur 

 des Flußmittels selbst. Solange sich die chemische Einwirkung nur auf die Oberfläche der 



